−新技術紹介−●高温重合法マクロモノマーの単分散微粒子合成への応用
高分子材料研究所 ポリマーグループ 松崎 英男

1 緒言から、分散安定剤としてマクロモノマーを利用することも研究されている2）3）。例えばポリオキシエチレン（以下、PEO）
マクロモノマー4）

ミクロンサイズの高分子微粒子は、塗料の艶けし剤、フィルムのやポリオキサゾリンマクロモノマー5）が、水／アルコール溶媒でのスブロッキング防止剤、プラスチック用光拡散剤、化粧用添加剤等のチレン（以下、St）およびメタクリル酸エステルの分散重合に有効用途に古くから工業的に利用されている。
さらに近年、情報産業であることが報告されている。
しかし、これら従来のマクロモノマー分野を始めとする利用場面で、粒子径、粒子径分布、および粒子では、その共重合性および構造上の制約に由来して、生成粒子形状について、より高度な制御が求められるようになった。このよう数を抑制し、かつ成長粒子の安定化を維持することが難しく、ミクなニーズに応えるべく種々の微粒子合成法が提案されている。中ロンサイズの単分散粒子を安定製造することは困難である。

でも分散重合法は、比較的簡便な重合操作により、ミクロンサイズで、かつ単分散の微粒子が合成できることから注目されている。

また従来のマクロモノマーは多段での合成法に由来して高コストであり、また官能基の導入上の制約が多いという問題を有していた。

分散重合とは、媒体に溶解したポリマーの存在下に、モノマーのしかし最近、河合は高温ラジカル重合法によるマクロモノマーの一状態では媒体に可溶であるが、重合によりポリマーを形成すると媒段合成法を見出し、種々の官能基を有するマクロモノマーを極め体に不溶性となるようなモノマーと溶媒の組み合わせにおいて行て安価に製造することを可能としている6）。本マクロモノマーの共われる重合である。生成粒子が単分散となるには、重合のごく初重合性についても詳細に研究され、その共重合挙動が、末端不飽期に安定粒子が形成され、さらにその安定粒子が合一することな和結合の前末端基構造により異なることも明らかにされている7）。

く成長することが必要である。そのためには分散状態を安定化す

高温重合法では、カルボキシル基等の極性基を有するモノマーとるような可溶性ポリマー（分散安定剤）の設計が重要なポイントとな疎水性モノマーの共重合により、界面活性能を有するマクロモノマる。分散重合の機構を図1に示す。

ー（図2）も一工程で製造可能であり、エマルション重合用の乳化剤として利用されている8）9）。
これらは、共重合性に加え、疎水表面への吸着力とカルボキシル基による静電反発を自由に設計できることから、分散重合用の反応性分散安定剤としても興味深い。

本稿では、高温重合法により合成したカルボキシル基含有マクロモノマーを極性溶媒系での分散重合用の分散安定剤として応用した結果について報告する10）。また本系で得られた単分散微分散安定剤としては、アルコール系溶媒での分散重合用として、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリドン（以下、PVP）等粒子をベースとして開発した高架橋微粒子の性能についても紹介する。

がよく知られている。これらの分散安定剤は重合中の連鎖移動反2 マクロモノマーの合成

応によりグラフトされ、粒子表面に束縛されることによって生成粒子を安定化すると考えられている。Paineはグラフトポリマーの生成とその立体安定化効果により単分散微粒子が生成する機構を定量

カルボキシル基含有モノマーとして、アクリル酸（以下、AA）を使

1）的に説明している 。

用し、疎水性のコモノマーとして、メタクリル酸メチル（以下、MMA）、およびMMAよりも疎水性の高いアクリル酸エステルを使用した。

GP生成による粒子安定化効果を、より積極的に利用する観点

東亞合成研究年報

20

TREND 2005 第8号

モノマーが、MMAとの共重合によりGPを形成し、生成粒子の立体このモノマー混合液を、耐圧式連続攪拌槽型反応器を用いて、200℃以上で連続重合させることにより、表1に示すマクロモノマー安定化に寄与していると判断される。
さらにカルボキシル基を中和（MM-1〜MM-5）を合成した。
また比較のために、MM-2と同一組することで、静電反発効果が加わり、極めて優れた生成粒子の安成のポリマーを、メルカプトエタノールを連鎖移動剤として使用する定化が実現されると考えられる。また図3に示すように、生成した溶液重合により合成した（PS-1）。

PMMA粒子は、いずれのマクロモノマーを用いた場合もミクロンサイズの真球状粒子であった。
さらにMM-4およびMM-5を用いた場合
では、特に単分散性が良好な粒子が得られた。これらは極性溶媒に対する親和性が低い疎水性ユニットが多く、MMの粒子表面への吸着性が高い。従って、主たるモノマーの重合場が粒子内となる重合後半においても、粒子表面でのGP化が進行するため、粒子間の凝集および新粒子の発生が抑制されると考えられる。

3 MMAの分散重合10）
3.1 マクロモノマー組成の影響
表1に示した各種マクロモノマーを分散安定剤として用いた水/メタノール（以下、MeOH）混合溶媒でのMMAの分散重合を行い、マクロモノマー構造、および中和の影響について確認した。
表2に示す仕込み、および条件にて重合を行い、重合安定性を評価した。
また生成粒子について顕微鏡観察を行った。結果を表2、および図3に示す。重合安定性については、凝集物の生成状況により判定。凝集物の発生が全く認められなかった場合は○、少量認められた場合は△、多量に発生した場合は×とした。

3.2 溶媒組成の影響
分散安定剤としてMM-5（ NH3中和）を使用したMMAの分散重合における、溶剤組成の影響について検証した結果を説明する。
2Lフラスコを使用し、翼径100mmの攪拌翼で120rpmの攪拌条件とした。溶媒、モノマー、および分散安定剤を仕込み、60℃に加温して窒素置換を行い、ラジカル開始剤（AIBN）を投入し、6時間重合させた。重合後、反応液をポリネット（300メッシュ）にて濾過し、マクロモノマーを未中和で用いる場合は、比較的親水性の高い回収された濾過残渣を乾燥して重量を確認して凝集物量とした。

組成であるMM-1、およびMM-2で凝集物の抑制効果が確認された。

さらに、得られた粒子についてSEM観察を行い、数平均粒子径（dn）、一方、カルボキシル基をNH3により中和した場合は、いずれのマクおよびCv値（=σ/dn×100）を求めた。またGPCによる分子量測定ロモノマーでも重合安定性が大きく向上し、本重合系の代表的なを行った。結果を表3、および図4に示す。

分散安定剤であるPVPに比べても安定化効果が高いことが分かっ

水/MeOH重量比を35/65〜17.5/82.5と変化させたが、いずれた。またMM-2と同一組成でラジカル重合性を有しないPS-1では、も、重合後のフラスコに付着物は見られず、濾過残渣（液中凝集物）中和の有無に関わらず、重合安定性は不良であった。上記マクロも表3に示すとおり、ほぼゼロであった。粒子径については、水比東亞合成研究年報

21

TREND 2005 第8号

大きくなり、単分散性が維持できないことが確認された。の低下とともに、大きくなることが確認された。生成ポリマーと媒体との親和性が大きくなると、粒子径が大きくなるという一般的な分以上のことから、高温重合により合成したカルボキシル基含有散重合の挙動に従っている。
また粒子径分布についても、Cv値やマクロモノマーは、ミクロンサイズの単分散微粒子を製造する上でSEM写真が示すとおり、単分散であることが確認された。溶剤組極めて有用であると言える。

成を変化させることにより、ミクロンサイズで粒子径がコントロールされた単分散微粒子が得られた。また水比が大きい程、生成ポリマーの分子量も大きくなった。これは水比が大きいほど、生成粒子内で重合するMMAの割合が高くなるためと考えられる。

3.3 分散安定剤濃度の影響
表4に示す条件にて重合を行い、分散安定剤濃度の影響を確認した。比較としてPVPを用いた重合も行った。重合後、3.2と同様の操作にて評価を行った。結果を表4、および図5に示す。

4 Stの分散重合
MM-5（NH3中和）を用いた場合、濃度を2.5wt%（対MMA）までCOOH基含有高温重合法マクロモノマー（MM-6）
を用いて、ア下げても重合安定性は良好で、凝集物の生成は僅かであった。粒

ルコール系溶媒でのStの分散重合を行った。重合条件、および得子径は濃度の低下ともに大きくなり、分散剤濃度の-0.2乗に比例られたPSt粒子のSEM写真を図6に示す。なお、分散安定剤に用3）すると計算される。この値は、伊藤ら がPEOマクロモノマーで確いたMM-6はMM-5と同量のCOOH基を有し、かつ、PStへの親和認している-1.2乗に比べ極めて小さく、本マクロモノマーでは、生成性を高めるユニットを導入したもので、COOH基の1.5等量のNH3粒子径のマクロモノマー濃度依存性が極めて小さいと言える。粒にて中和して使用した。重合時の凝集物の生成はまったくなく、数度分布に関しては、濃度2.5wt%でもCv値は5%以下であり、低濃度平均粒子径で2.0μmの単分散粒子が得られた。高温重合法マクでも単分散性が維持できることが分かった。一方、PVPを用いた場ロモノマーは、Stの分散重合においても、分散安定剤として有用で合は、重合安定性は不十分で、仕込み濃度を低下させるに従いある。

凝集物量が増大した。また仕込み濃度を下げるとCv値が顕著に東亞合成研究年報

22

TREND 2005 第8号

市販のアクリル系単分散架橋品は、MEK分散後に1時間で増粘し、ゲル状となった。SEM写真でもMEK分散時は多量の非架橋ポリマーが溶出していることが分かる。また、市販懸濁重合架橋品では、非架橋ポリマーの溶出は観察されないが、分散液は粒子の膨潤により増粘した。一方、アロンTMシリーズでは、僅かに非架橋ポリマーの溶出が観察されるものの、5日後の粘度変化は懸濁重合品よりも小さく安定であった。TMシリーズは優れた耐溶剤性を持ち、溶剤系の塗料、コーティング剤用途に使用することができる。

5 高架橋タイプ、アロンTMシリーズ
カルボキシル基含有高温重合法マクロモノマーを用いた分散重合法により合成したミクロンサイズの微粒子は、粒子表面にグラフトしたマクロモノマー鎖の効果により、優れた分散安定性を有する。
従って、本法により製造した粒子をシードとして、極性媒体中での種々の変性操作を安定に行うことが可能である。以下に、一例として架橋変性品について紹介する。

5.1 高架橋単分散微粒子 アロンTMシリーズ
カルボキシル基含有高温重合法マクロモノマーを用いた分散重合法により合成した単分散微粒子の架橋変性により、ミクロンオーダーで、任意の粒子径および架橋密度を有する単分散微粒子を製造することができる。
アクリル系高架橋タイプの2グレードについて、表5に性状を、また図7にSEM写真を示す。

5.3 光拡散性能の比較
5.2 耐溶剤性の評価

光拡散性能における、単分散微粒子の優位性を確認した。単分TMシリーズの耐溶剤性について評価を行った。市販の単分散散品としてTM-X-5、多分散品として市販懸濁重合架橋品（5μm架橋品、および懸濁重合架橋品と比較を行った。粒子を1.5倍量タイプ、図8参照）を用いて、ポリエステル樹脂をバインダーとする溶のMEKに分散させて、分散液粘度の経時変化を測定した。結果剤系の光拡散塗料を配合。PETフィルムに種々の膜厚で塗工したを表6に示す。また各5μm品について、MeOH分散液、およびフィルムを作成して、ヘイズメーターにより、全光線透過率およびヘMEK分散液のSEM写真を図8に示す。

イズ値を測定した。条件、および結果を図9に示す。

東亞合成研究年報

23

TREND 2005 第8号

懸濁重合により製造される多分散微粒子に比べ、単分散微粒子を用いた場合、全光線透過率とヘイズ値を同時に向上させることが可能となる。

6 まとめ
本稿で示したように、高温重合法マクロモノマーを分散安定剤として使用した分散重合により、ミクロンサイズの単分散微粒子が合成できる。本マクロモノマーを使用した系は、公知の分散安定剤を使用した場合に比べ、重合安定性が大幅に向上できるため、工業的にも生産性の向上が期待できる。また分散安定性に優れた本粒子をシードとして用い、様々な機能性を付与した単分散微粒

5.4 高耐熱性グレード TM−L−2子を開発することが期待できる。本技術を基に、より高度な機能を有する微粒子の開発を進めることによって、高分子微粒子の応用微粒子を各種プラスチック基材に溶融混練して、光拡散性能や分野がますます拡大されることを期待する。

ブロッキング防止性能を付与することが行われている。成形温度を高くする必要がある場合に、微粒子ポリマーの熱分解による、目引用文献ヤニの発生等の不具合が生じる場合がある。そこで耐熱性が要求される用途向けに、TM-L-2（平均粒子径2μm）を開発した。TM-

1） A.J.Paine, Macromolecules, 23, 3109（1990）.

L-2の熱重量分析結果を図10に、SEM写真を図11に示す。

2） 伊藤 浩一, 高分子加工, 34, 510（1994）.
3） 川口 正剛, 伊藤 浩一, 日本ゴム協会誌, 72, 395（1994）.

一般的なアクリル微粒子に比べ、熱分解開始温度が40℃以上高く、かつ単分散性も良好である。耐熱性が必要な成形加工用途

4） S.kawaguchi, M.A.Winnik and K.ItoP.-L.Kuo,
Macromolecule., 28, 1159（1995）.

でも、優れた性能を発揮することが期待できる。

東亞合成研究年報24

TREND 2005 第8号

5） 小林 四郎, 宇山 浩, 高分子論文集, 50, 209（1993）.
6） 河合 道弘, 第10回ポリマー材料フォーラム, 125（2001）.
7） 河合 道弘, 東亞合成研究年報TREND, 5, 2（2002）.
8） 松崎 英男, 河合 道弘, 第10回ポリマー材料フォーラム, 87（2001）.
9） 松崎 英男, 東亞合成研究年報TREND, 6, 3（2003）.
10）松崎 英男, 河合 道弘, 木村 次雄, 第12回高分子ミクロス
フェア討論会講演要旨集, 55（2002）.

東亞合成研究年報

25TREND 2005 第8号